CRISTAUX MIXTES DANS DES SYSTEMES TERNAIRES. 



471 



ra])i)eler ce qu'il y a d'essentiel et que je renverrai à ce mémoire anté- 

 rieur pour de plus amples développements. 



Supposons que r représente un mélange ternaire (fig. 2). Aux tem- 

 pératures comprises entre les points de solidification de B et C il y a 

 une bande hétérogène. Comme les flèches de la fig. 1 indiquent le sens 

 dans lequel la température s'élève, on voit que cette Lande va de B 

 vers C quand la température s'abaisse. Au commencement le point r 

 de la fig. 2 est donc dans la région des liquides; c. à d. que le mélange 

 r est liquide. ]\iais, la température 

 s' abaissant, il vient un moment o\\ 

 l'isotherme de solidification de la 

 bande «a, atteint ce point r : à cette 

 température le mélange commence 

 à se solidifier. Le liquide change 

 de composition dans un certain 

 sens et parcourt la ligne de solidi- 

 fication 1-10, pendant que la tem- 

 pérature va toujours en s'abaissant. 

 Lorsque la fonte en voie de con- 

 gélation est arrivée p. ex. en t, \h^ 

 cristaux qui se forment ont la composition t, . La droite U^ est une 

 ligne de conjugaison de la bande hlJ^. Quand on examine de plus près 

 l'allure des courbes de distillation, on trouve ici encore (jue la tangente 

 en un point de la courbe do solidification est la droite de conjugaison 

 passant par ce point, c. à d. la droite qui joint le liquide aux cristaux 

 mixtes avec lesquels il peut être en équilibre. Ainsi donc, les droites 

 n-, et U^ doivent toucher en r et t la courbe BiiC. 



Prenons maintenant une autre foute ternaire «. Celle-ci commence à 

 se solidifier à la même température que r , mais elle parcourt néanmoins 

 une toute autre courbe, notamment svC\ qui ne saurait couper la pre- 

 mière courbe rtC. 



On reconnaît aisément que les courbes de solidification doivent for- 

 mer un faisceau, rayonnant de B vers C. En se congelant chaque 

 liquide parcourt une courbe de ce faisceau, savoir celle sur laquelle il 

 (!st situé. C'est ainsi (jue le liquide u parcourt la, courbe uC; r parcourt 

 la courbe rtC, s la courbe svC et;; la courbe /jC. 



Ce faisceau de courbes de solidification est limité par les cAtés du 

 tL-ian<>-le; ceux-ci sont les voies de solidilication des mélanges binaires. 



Fie. 2. 



